4 R. Kcmpf. 



ZU lial)cii glanl)ten, l)eruht z. B. wahrscheinlich auf dem Litliiumgehalt aller 

 Glas- (und auch Quarz-) geriito.M 



Gegen physikalische und choniisciie Einflüsse wesentlich widerstands- 

 fähiger als das gewöhnliche Thüringer Glas erweist sich Jenaer Geräte- 

 g:las; hieraus angefertigte Kolben, Bechergläser und Reagenzgläser zu 

 benutzen, empfiehlt sich daher — besonders bei analytischen Operationen 

 und beim Arbeiten mit wertvollerem Versuchsmaterial — in hohem Mal'»e. 

 In siedendem Toluidin auf 200" erhitzte Gefäße aus dieser Glassorte 

 vertragen in der Kegel das Eintauchen in kaltes Wasser, ohne zu springen. 

 In der Resistenz gegen Wasser von gewöhnlicher Temperatur ül)ertrifft 

 das Jenaer Geräteglas das beste böhmische Glas um das Mer- bis Fünffache, 

 in der Resistenz gegen Wasser von 80" sogar um das Elf- bis Zwölffache. 



Für viele Zwecke sehr wertvoll ist ferner das ..Jenaer Thermo- 

 meterglas 59 III" (Borosilikatglas). Es ist zwar gegen chemische Ein- 

 flüsse nicht so widerstandsfähig wie das Jenaer Geräteglas, besitzt aber 

 einen äußerst geringen Ausdehnungskoeffizienten, so daß es auch bei 

 brutaler Behandlung nicht leicht springt, erweicht ferner erst bei etwa 

 550" und läßt sich ausgezeichnet vor der Gebläselampe — auch zu kom- 

 plizierteren Apparaten — verarbeiten. 



Eine besondere Glassorte ist das Hartglas, das man durch rasches 

 Abkühlen gewöhnlichen Glases erhält. Gefäße aus Hartglas zeigen sich so- 

 wohl gegen Schlag und Stoß, wie gegen schroffen Temperaturwechsel un- 

 empfindlicher wie Porzellangeräte ; man kann sie aus großer Höhe zu 

 Boden fallen lassen, ohne daß sie zerbrechen. Der allgemeinen Anwend- 

 barkeit des Materials für chemische Geräte steht ein schwer wiegender 

 Mangel entgegen : wird ein Gegenstand aus Hartglas an einer Stelle seiner 

 Oberfläche geritzt, so zerfällt er unter Explosion zu kleinen Brocken oder 

 zu Pulver (Bologneser Tränen). Im Handel befinden sich sogenannte Färbe- 

 becher aus Hartglas. 



Die bisher besprochenen Glassorten sind sämtlich mehr oder weniger 

 undurchlässig für ultra\dolette Strahlen, die gerade chemisch häufig besonders 

 wirksam sind ; für Gefäße bei photochemischen Reaktionen, zu Qupcksillier- 

 lampen usw. wird daher von Schott und Genossen das sogenannte Uviol- 

 glas angefertigt, das sich durch eine hohe Durchlässigkeit für die brech- 

 bareren Wellen auszeichnet. Übrigens färbt sich das gewöhnliche Glas in- 

 folge eines geringen Mangangehaltes unter der Einwirkung ultravioletter 

 Strahlen meistens bald violett. 2) 



*) Vgl. z. B. Mme. .S'. Curie und Mlle. E. Gleditsch, Einwirkung von Radiura- 

 emanntion auf Kupfcrsalzltisuiicon. Coniptes rendus do TAcad. des sciences, Paris. T. 147. 

 p. 345 (1908); Cliem. ZcntralbL 1U08. II. S. 1566. 



^) Vgl. z. B. Franz Fischer, Über die Wirkung ultravioletten Lichtes auf Glas. 

 Ber. d. Deutschen ehem. Ges. Jg. 38. S. 946 (1905); ferner: Fr. Fischer nnä Fritz Braehmer, 

 Bildung des Ozons durch ultraviolettes Licht. Ebenda. Jg. 38. S. 2633 (1905) und Ed- 

 irard S. Si»ipson, Färbung des Glases durch Sonnenstrahlen. Chem. News. Vol. 91. p. 236 

 (1905); vgl. Chem. Zentrallil. 1905. II. S. 533. 



